SÉANCE DU 6 FÉVRIER I922. 385 



Les éprouvctles étaient maintenues à température pendant i5 heures, 

 avant essai. 



Les résultats obtenus sont groupés dans le Taldoan suivant : 



Dureits Brinnell. Résilioiiccs. 



Ail Air 



Métaux ot alliages essayés. -4-20°. — 20î. —80». liquid.'. -f-20°. — '^O". —80°. liquide. 



Fer éleclrolylique recui t 80 77 77 269 21,2 17, 5 2,5 i,g 



Acier d'eux (G o. i) recuit iio 107 11/4 278 3i,9 32,5 22,5 1,8 



-\cier demi-dur (C 0,33) recuit 176 17/4 190 286 i3,i 11,2 10,0 8,7 



Acier dur (C 0,79) recuit 23o 280 281 38o 14,4 11,2 10,0 8,7 



Acier de cémentation au Ni (C 0,06; iSi 2,80) 



recuit i3o 182 i85 280 3i,2 81,2 28,1 8,1 



Acier Ni-Cr (Go, 25; Ni4/-i5; Gr 1,2) trempé 



à l'air 46o 466 444 578 11,2 10,0 11,2 10,0 



Acier Ni-Gr (G o, 1 1 ; \i 5,74 ; Gr 1 ,74) brut.. . 261 269 282 388 11,8 7,0 3,i 1,9 



Ferronickel à 36,8 "/o de nickel 157 171 n 289 ^\ ,1" 86.2^' " i"?^ 



n 47 » 184 192 " 288 82,5 29.4 " 29,4 



» 57,4 » 197 212 ■' 240 26,2 35,0' ' 3 1.8 



» 98,8 » 98 i()3 '/ 120 47)5" 46,2'' •' 40)6'' 



Gobait 174 " " 222 ■' Il " // 



Gui\ re pur (99,9 '*/o) oi 52 53 66 20,6 18,7 20,6 20,1 



Laiton de décoIletage(Cu 60,4 ; Zn 89,3; Pb 0,2). 76 76 76 98 16,2 16,2 17,5 16,8 



Laiton au nickel (Gu 52; Ni 4; Pb 1 ,3) recuit. . 118 ii4 118 i48 8,1 7,5 8,8 6,9 



Aluminium pur (Si 0,25 ; Fe 0,6) 24 25 24 53 11,2 10.6 11,2 i3,i 



Duralumin (Cu 3,6; Fe 0,6; Mn o,5; Si 0.6; 



Mgo,5) 101 96 10 1 129 5,0 5.6 5,0 5,6 



Alliage Al-Zn à i5 0/0 Zn 55 47 48 76 11,2 11,2 10.0 9.8 



» 3o » r?9 187 121 192 2,5 2,5 1,9 1,8 



Alliage Al-Zn-Pb à i5 °/o Zn et 1 .5 "/o Pb . . . . , 55 5i 49 88 10.0 10.0 10,0 8,1 



Les conclusions suivantes ressortent de ces résultats : 



i'' Une augmentation générale de dureté est constatée au refroidisse- 

 ment, ce qui corrobore bien les résultats obtenus autrefois par Rol)in ('). 



2° La fragilité aux basses températures est une caractéristique de la fer- 

 rite, la rapidilé de la chu le de résilience en foncLion de la température 

 étant d'autant plus grande que la teneur en ferrite est plus forte. 



Le nickel et le cuivre, au contraire, n'amènent pas de fragilité; l'alumi- 

 nium en grande proportion semble même produire une très légère aug- 

 mentation de résilience . 



C) Reçue de Métallurgie (Mémoires), 1909, p. 162. 

 C R., 19Q2, I" Semestre. (T. 174, N» 6.) 



29 



